— 194 — 



si producevano sia alla trazione che alla detrazione aumenti dell' angolo di 

 torsione, e, sebbene nel secondo caso 1' effetto fosse meno marcato che nel 

 primo e si avesse per ciò un accenno ad una influenza dello stiramento sulla 

 torsione, pure nessuno apprezzamento sicuro poteva farsi sull' entità del feno- 

 meno che formava 1' oggetto della nostra ricerca. 



Il particolare di cui ora ci siamo occupati, per la circostanza che si 

 verificava quando nessuna traccia di elasticità di seconda specie si rendeva 

 palese dopo 1' applicazione del peso torcente, dava a pensare che l' assetto 

 delle particelle nel filo contorto non fosse del tutto stabile e che per il mec- 

 canismo stesso della trazione e della detrazione dovessero provocarsi sposta- 

 menti ulteriori nell' interno del corpo. E questo sospetto sorgeva spontaneo 

 per i fatti osservati da uno di noi ('), fatti che avevano mostrato appunto 

 la difficoltà di raggiungere condizioni stabili in un primo ciclo di deforma- 

 zioni; e poiché nei citati lavori si ebbe modo di accertare che ad un assetto 

 definitivo si arrivava ripetendo più volte i cicli, è venuta a noi l' idea che 

 fosse utile produrre nel filo questa accomodazione per ottenere risultati più 

 regolari. 



L' esperienza mostrò che non c' ingannavamo, poiché, quando per ogni peso 

 torcente invece di limitarsi ad una sola trazione se ne producevano parecchie 

 di seguito tutte dello stesso valore, già alla seconda si avevano con la sca- 

 rica deviazioni alla scala in senso opposto a quelle relative alla carica, e 

 bastava una terza e qualche volta una quarta applicazione del peso tensore 

 per ottenere coli' uscita dell" acqua dal recipiente il ritorno alla lettura fatta 

 avanti l' ultima trazione. 



A questo si è potuto arrivare coi metalli meno pastosi, anche senza ri- 

 dmi'e di molto la grandezza delle deformazioni, senonchè col rame e con 

 r argento per ottenere una completa accomodazione si riconobbe la necessità 

 di portare entro limiti assai ristretti i valori del carico tensore e dei pesi 

 torcenti. Si credeva così di poterci spingere all' alluminio ed allo zinco, però 

 ci si dovette convincere che per la natura del nostro apparecchio non era 

 consentito di estendere di tanto il campo della ricerca. 



Ci contentammo quindi di cimentare fili di ferro, nichel, ottone, rame 

 ed argento nello stato ricotto, e gli ultimi due anche nello stato crudo. 



I campioni usati avevano tutti presso a poco la lunghezza di trentacinque 

 centimetri ed il diametro di due millimetri ; ci dispensiamo perciò dall' indi- 

 care le dimensioni dei fili nella esposizione dei risultati, tanto piìi che le 

 piccole differenze da un campione all' altro non erano per l' indole del lavoro 

 tali da essere posti in rilievo. 



Risultati delle esperiense. — Seguono i risultati delle esperienze nelle 

 annesse tabelle, dove si denota con n il carico tensore in grammi, con T 



(') V. Kend. Accatl. dei Lincei, voi. II, 2" seni., p. 386. Nuovo Cimento, voi. IV, 

 p. 296. 



